BIHAXG TILL K. SV. VET.-AKAIK HANDL. BAM> 9. .\:() I. \)o 



Paa (len anden side holder de ('a0-ri2"cste slago-cr, livori 

 ikkc det hexauonale mineral, men derimod autiit (alene eller 

 med det endnu ikke bcstemte staingligc mineral) har dannet 

 sio-, föloende forhold mcllem CaO oof MgO med MnO oo- FeO: 



32.30 ?o CaO mod 5.34 % MgO, 2.5i fi MnO og 0.79 % FeO. 



' . 5.67 » >> " 0..54 " " 



■ . 5.06 •> » » O.iH ' » 



' . 1.75 •■ " '• 0.50 " '• 



> . 3.16 " " " 1.27 >■ " 



. ,1.41 " " » 0.95 • " 



■ , 1.30 > 1.48 >' " 



' , 1.9.5 <■ " " 2.29 • 



For oversio-tens skvld reducerer vi til ehemisk valeuis; vore 

 McfO-riocstc hexaoonal-slao-ffer holdcr, naar \i med EO bctegucr 

 MgO med noget MnO og FeO: 



1 RO til ;il9, a.79, 4..3 6 oo- a.882) MoO. 



medens paa. den anden side de MgO-rigere slagger, som ikkc 

 förer det licxagonale mineral, holder: 



1 RO til 3.2-2, 1.84, 1.97. 2.73, 2.08, 2.03, 1.86 Og 1.82. 



Af disse to nekker fremgaar, at der ikkc er absolut skarp 

 o-r^nse mellem de ^l<jO : RO-forliold, hvorved det licxaoonale 



O O •— 



mineral krvstalliserer iid, og de, hvorved der danner sig andre 

 förbindelser-^). — Som det sandsynlige resultat udledes, at i 

 smeltcmasser, af surhedsgrad liggendc mellem ca. 1 : I..50 og 

 ca. 1 : 2.00, danner det hexao-onale mineral sio- altid, naar der 



^ O O ' 



er mere CaO tilstedc, end CaO : RO = ca. 0.7 — 0.9 anaiver, — 



■ O 



medens auo-it (?med et endnu ikke bestemt mineral?) altid 



O ^ ' 



danner sig, naar der er mindre CaO tilstedc, end CaO : RO = 

 ca. 0.0 — 0.1 ; i det mellemliggende rum synes begge mineralcr 

 at kunne danne sig. 



') Se tilla-gget om augit. 



') Se anm. forrige side. 



^) De analyser, som bar givet de to graensevserdier, er udförtc af C. G. 

 SÅRNSTRÖM og C. G. Dahlkrus, begge to aualytikere af specialitet. 

 — For at faa oversigt över den indflydelse, en liden fejl eller unöjagtig- 

 hed i bestämmelsen af de forskjellige bestanddele kan udöve paa for- 

 holdet MgO : KO, vil vi stille op mod hinanden fölgende talserier, som 

 ikke afviger mere fra hinanden, end vanligt er ved ikke sa-rdeles 

 samvittighedsfuldt udförte analyser af samme material: 



32.30 ?i CaO mod 5.34 % MgO, 2.5i '/i MnO og 0.79 % FeO. 

 32.50 " » » 5.20 » » 2.35 >> " » 0.62 » " 



Den försie serie giver MgO: EO = 3.22, den anden 3.39 o: i alrainde- 

 lighed kan ikke paaregnes, at vore analyser giver större uöjagtighed 

 for dette forholds vedkommende end om ca. + O.io til + 0.15. 



